ISSN.1907-753X

## Identifikasi Kekuatan Batu Kumbung (Batu Putih) Sebagai Salah Satu Alternatif Bahan Bangunan
Moh Muntaha Dosen D3 Teknik Sipil FTSP-ITS email: mohamad_m74@ce.its.ac.id

## ABSTRAK
Meningkatnya  kebutuhan  rumah  sebagai  tempat  tinggal  menyebabkan  semakin bertambahnya  jumlah  pemakaian  bahan  bangunan.  Hal  ini  mengakibatkan  semakin bervariasinya  bahan bangunan yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut, seperti  batako,  paving  stone,  batu  pecah,  batu  bata,  dan  batu kumbung  (batu  putih). Disamping  itu,  pemakaian  bahan  bangunan  di  suatu  daerah  umumnya  dipengaruhi  oleh kondisi  daerah  tersebut.  Misalnya  di  daerah  Bangkalan,  Gresik,  Tuban,  Bojonegoro dan Lamongan karena  daerah  ini  banyak  terdapat  gunung  kapur, maka  batu gunung  ini  yang disebut batu kumbung banyak dipakai sebagai bahan bangunan. Metode penelitian dalam studi ini adalah studi teoritis mengenai identifikasi parameter dasar dan kekuatan batuan berdasarkan ketentuan yang ada di Standar Nasional Indonesia (SNI) meliputi berat jenis, kadar  air,  porositas  dan  kuat  tekan  uniaksial  batuan. Sedangkan  benda  uji  berupa batu kumbung (batu putih) diambil dari 2 daerah yang  mewakili yaitu daerah Bangkalan dan Lamongan. Dari  hasil  studi  menunjukkan,  batu  kumbung  Lamongan dan  Bangkalan mempunyai  parameter  dasar  (berat  jenis,  kadar  air,  porositas)  yang  hampir  sama  yaitu berat jenis berkisar antara 1.8 gr/cm 3 , kadar air 0,24 % dan porositas 0,4. Sedangkan kuat tekan  uniaksial  batu kumbung  (batu putih) Lamongan  rata-rata  32.5 kg/cm 2 , untuk batu kumbung (batu putih) Bangkalan adalah rata-rata 22.5 kg/cm 2 . Mempunyai kekuatan yang lebih  tinggi  dibandingkan  kuat  tekan  uniaksial  batu  bata  yaitu  11.2  kg/cm 2 ,  dan  kuat tekan  uniaksial  batako  yaitu  21.2  kg/cm 2 . akan  tetapi  lebih  rendah  dibandingkan  kuat tekan batu pecah (batu belah)
Kata kunci : Batu Kumbung, berat jenis, Kuat Tekan

## 1. PENDAHULUAN
Pemakaian bahan bangunan di suatu daerah umumnya  dipengaruhi  oleh  kondisi  daerah tersebut. Daerah  Bangkalan,  Tuban, dan Lamongan merupakan  daerah  yang  banyak terdapat pegunungan kapur, maka di daerah ini batu  dari  gunung-gungung  ini  yang disebut batu kumbung  (batu putih)  banyak digunakan sebagai  bahan  bangunan. Di samping  di  kedua  daerah  tersebut  batu kumbung banyak  terdapat  di  Kabupaten Tuban,  Kabupaten  Gresik,  Kabupaten Pamekasan  dan  Kabupaten  Bangkalan. Didaerah  ini  batu  kumbung banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan yaitu sebagai dinding pengganti  batu  bata dan sebagai pondasi rumah. Gambar 1 di bawah menunjukkan  pemakaian  batu  kumbung sebagai bahan dinding pengganti batu bata.
Batu kumbung ini  dipilih untuk  diteliti karena  sudah  banyak  dimanfaatkan  sebagai bahan bangunan di daerah-daerah tersebut, namun belum banyak diketahui atau diteliti kualitasnya baik parameter-parameter dasarnya maupun kekuatannya.
Gambar 1. Batu kumbung untuk Dinding

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
Gambar 2. Batu Kumbung untuk Pondasi Pada  penelitian  ini  akan  diteliti  bagaimana parameter dasar, kekuatan batuan berdasarkan ketentuan  yang  ada  di  Standar Nasional  Indonesia (SNI)  meliputi berat jenis,  kadar  air,  porositas  dan  kuat  tekan uniaksial  batuan serta  simulasi penggunaan batu kumbung  (batu putih) sebagai pondasi dan  dinding pada  rumah  jika dibandingkan dengan  menggunakan  bahan  bangunan  yang lain yaitu batu pecah, batu bata, batako.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada  penelitian  ini  yang  didefinisikan sebagai  bahan  bangunan  adalah  bahan bangunan  yang  umum  dipakai  sebagai dinding atau pondasi rumah sederhana. Ada 2  (dua)  jenis  bahan  bangunan  yaitu  bahan bangunan  yang  didapat  langsung  dari  alam seperti  :  batu  pecah,  kerikil,  pasir,  batu kumbung,  dan  bahan  bangunan  yang  dibuat oleh  manusia  seperti  :  batu  bata,  batako, genting,  batu  beton,  dan  lain  sebagainya. Pada  pemakaian  yang  umum,  baik  bahan bangunan  yang  di  dapat  langsung  dari  alam maupun bahan  bangunan  buatan,  akan direkatkan  satu  sama  lain  dengan  perekat (spesi). Perekat tersebut bervariasi tergantung  pada  kegunaannya.  Sebagai contoh  :  perekat  untuk  pondasi  batu  pecah adalah  campuran  semen,  pasir  dan  kapur, perekat  untuk  dinding  bagian  bawah  yang fungsinya  untuk    mencegah  peresapan  air tanah  ke  dinding  adalah  campuran  semen dan  pasir.  Komposisi  berat  bahan  perekat juga bervariasi, misalnya  : 1 bagian semen, 2  bagian  pasir  dan  3  bagian  kapur,  atau  1 bagian  semen  dan  2  bagian  pasir  (hanya untuk pondasi dan dinding).

## 2.1 Klasifikasi Batuan
Batuan  beku  berasal  dari  magma  yang berada  di  pusat  bumi  dan  kemudian  keluar ke  arah  permukaan  bumi.  Karena  adanya pergerakan  bumi,  sebagian  batuan  yang berada  di  bawah  akan  berpindah  ke permukaan bumi.
Karena  pengaruh  cuaca,  batuan  beku  akan melapuk  dan  kemudian  karena  aliran  angin dan  air  akan  tersedimentasi  dan  menjadi batuan  sedimen.  Batuan  sedimen  bisa berubah  sifat-sifat  mineralnya  karena tekanan  dan  panas  bumi  sehingga  menjadi batuan metamorf.
Batu putih  pada  dasarnya  adalah  batuan sedimen dari batu kapur. Kandungan mineral batuan  sedimen  kapur  adalah  sekitar  95  % Calcite,  3  %  Dolomite  dan  2  %  Mineral lempung.  Tegangan  runtuh  batuan  sedimen kapur  bervariasi  dari  20 – 100  Mpa,  dan kekuatan  menahan  beban  berkisar  antara 0,5 – 4 Mpa.
Batu  pecah  pada  dasarnya  adalah  batuan beku. Kandungan  mineral  batuan  beku adalah  sekitar  25  %  Quartz,  50  %  Feldspar, 15 % Mica dan 10 % Mafics.
Tegangan  runtuh  berkisar  200  Mpa sedangkan kekuatan menahan beban berkisar 10 Mpa.
Proses  geologi  untuk  pembentukan  batuan bisa  digambarkan  pada  Gambar  3  di  bawah ini
Gambar 3. Proses Geologi Pembentukan batuan Gambar 2.1  Proses Geologi Untuk Pembentukan Batuan Meleleh Magma Batuan Beku Gerakan Bumi Tanah Batuan Melamorf Metamorfose Batuan Sedimen Utifikasi Deposisi Erosi Air/laut Udara Aliran Proses Pelapukan
Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X

## 2.2.Kekuatan Bahan Bangunan
Kekuatan bahan bangunan bervariasi tergantung  kepada  bahan  dan  mineral pembentuknya.  Bahan  Bangunan  ada  yang bersifat  bentukan  alam  proses  kimiawi tambahan  seperti  batu  pecah,  batu  putih dan  sebagainya,  dan  ada  yang  bersifat bentukan  alam  dengan  proses  pembakaran seperti  genting,  bata  merah  dan  lain-lain. Selain itu bahan bangunan ada yang bersifat bahan  tambang  dengan  proses  kimiawi seperti  aluminium,  besi  dan  lain-lain.  Pada penelitian  ini  yang  diulas  hanya  bahan bangunan  yang  bersifat  alam  saja.  Bahan bangunan  yang  diteliti  dianggap  tidak mempunyai  kekuatan  menahan  lentur  yang sangat  kecil. Sebelum  dilakukan  pengujian kekuatan,  batuan  diperiksa  parameter dasarnya.  Pengujian  parameter  dasar  yang umum  dilakukan  adalah  pengujian  :  berat jenis,  kepadatan  dan  penyerapan  air  (SNI 03-2437 – 1991). Pengujian  kekuatan  batuan  yang  paling umum  dilakukan  adalah  pengujian  kuat tekan iniaksial batuan (SNI 03-2825 – 1992). Pengujian lain yang perlu dilakukan adalah : Pengujian geser langsung batu (SNI 03-2824- 1992),  Pengujian  modulus  elastisitas  batu pada  tekanan  sumbu  tunggal  (SNI  03-2826- 1992),  Pengujian  laboratorium  kuat  tarik dengan  cara  tidak  langsung  (SNI  03-2486- 1991)  dan  pengujian  kuat  lentur  batu pemakai  gelagar  sederhana  dengan  sistem beban titik di tengah (SNI 03-2823 – 1992).

## 2.3.Gambaran Umum Batu Kumbung
Obyek  studi  penelitian  ini  adalah  batu kumbung  (batu putih) dari  Kabupaten Lamongan  dan  Kabupaten  Bangkalan.  Batu kumbung diambil dari pusat penambangan di mana  batuan  dasarnya  adalah  batuan gamping. Pusat  penambangan  di  Kabupaten Lamongan terletak di sebelah barat di dekat perbatasan  Kabupaten  Lamongan  dan Kabupaten  Bojonegoro. Sedangkan  pusat penambangan  di  Kabupaten  Bangkalan terletak  di  sebelah  selatan  di  dekat  kaki jembatan  Suramadu. Batu kumbung yang digunakan  sebagai  dinding  pada  umumnya mempunyai  ukuran  20  x  10  x  8  cm3, sedangkan  yang  digunakan  sebagai  pondasi rumah pada  umumnya  mempunyai ukuran  30 x 30 x 30 cm3.

## 3. METODOLOGI
Studi
teoritis
mengenai identifikasi parameter  dasar  dan  kekuatan  batuan dipelajari  dari  ketentuan  yang  ada  di Standar  Nasional  Indonesia. Studi lapangan dilakukan  di  lokasi  penambangan  batu kumbung  di  Kabupaten  Lamongan  dan Kabupaten  Bangkalan. Batu  kumbung yang akan  diteliti  didapatkan  dari  Kabupaten Lamongan  dan  Kabupaten  Bangkalan, sedangkan  batu  bata,  batako  dan  batu pecah dibeli dari Surabaya.
Pengujian  laboratorium  dikerjakan  di laboratorium  Mekanika  Tanah  dan  Batuan Jurusan Teknik Sipil ITS.
Pengujian  laboratorium  untuk  menentukan parameter  dasar  dan  kekuatan  menahan beban yang akan dilakukan adalah :
 Identifikasi batuan :  berat  jenis,  kadar air, porositas
 Identifikasi kekuatan: kuat
tekan uniaksial batuan Alur  pikir  Penelitian  disimpulkan  pada Gambar 4 berikut ini.
Konsep Awal
Studi Teoritis Studi NSPM
Studi Lapangan dan
Percobaan di Laboratorium Hasil Studi  Identifikasi batu putih, batu bata, batako, batu pecah
 Perbandingan kekuatan batu putih, batu bata, batako, batu pecah
 Analisa daya dukung tanah dan penurunan
 Nilai Ekonomi batu putih

## Gambar 4 Metode Penelitian

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X

## 4. HASIL PENILITIAN
4.1. Pengujian Parameter Dasar Batuan. Pengujian  parameter  dasar  batuan  adalah pengujian  kepadatan  natural,  kadar  air natural,  derajat  kejenuhan,  porositas  dan kadar    pori.  Pengujian  dilakukan  menurut SNI 03-2437-1991.
Hasil pengujian menunjukkan Batu kumbung Lamongan  dan  Bangkalan  mempunyai parameter  dasar  (kepadatan,  berat  jenis, kadar air, derajat kejenuhan,  porositas dan kadar  pori)  yang  hampir  sama  yaitu kepadatan  natural  berkisar  antara  1.78 gr/cm 3 , lebih  tinggi  dari  batu  bata  merah 1.58 gr/cm 3 akan  tetapi  lebih  rendah dibandungkan  batu  pecah  (batu  vulkanik) 1.96 gr/cm 3 .
Kadar  air  natural  berkisar  antara  0.24  %, hampir  sama  dengan  batu  bata  merah  dan batako  tetapi  lebuh  tinggi  dibandingkan batu pecah 0.19 %.
Derajat  kejenuhan  berkisar  antara  1.2  %, hampir  sama  dengan  batu  bata  merah, batako dan batu pecah.
Kadar  pori  berkisar antara  0.5  lebih  rendah dibandingkan  batu  bata  merah  dan  batako, tetapi lebih tinggi dibandingkan batu pecah. Selengkapnya  hasil  uji  parameter  dasar batuan dapat dilihat pada tabel 1.

## 4.2. Pengujian Kekuatan Batuan
Batu kumbung dari Lamongan dan Bangkalan serta  bahan-bahan  yang  lain  seperti  batu bata  merah,  batako,  batu  pecah  (batu vulknik)  diuji  kekutan. Pengujian  kekuatan batuan-batuan tersebut meliputi :
 Pengujian  kuat  tekan  uniaksial  batu  (SNI M-10-1991-03)
 Pengujian  kuat  tarik  benda  uji  batu dengan cara tidak langsung (SNI 03-2486- 1991)
 Pengujian geser langsung batu (SNI M-09- 1991-03)
 Pengujian  indek  kekuatan  batu  dengan beban titik (SNI M-109-1990-03)
Hasil-hasil pengujian
kekuatan batu kumbung  dan  bahan  bangunan  yang  lain yang  di  uji  di  laboratorium dapat  dilihat pada  tabel  rekapitulasi  pengujian  kekuatan batuan yaitu pada  tabel 2 dan  tabel 3 Kekuatan  yang  dianggap  mewakili. Dari tabel  3  terlihat kuat  tekan  uniaksial  batu kumbung  (batu putih) Lamongan rata-rata 32.5  kg/cm 2 , untuk batu kumbung  (batu putih) Bangkalan adalah  rata-rata 22.5 kg/cm 2 . Mempunyai  kekuatan  yang  lebih tinggi  dibandingkan  kuat  tekan  uniaksial batu  bata  yaitu 11.2  kg/cm 2 ,  dan kuat tekan uniaksial batako yaitu 21.2 kg/cm 2 . Tabel 1. Hasil Uji Parameter dasar batuan Tabel 5.1 Param eter Dasar Batuan
Batu Kum bung Lam ongan 1 103.100 1.774 1.770 1.104 1.770 2.658 0.240 18.87 1.28 0.428 0.749 2 110.000 1.809 1.808 1.099 1.808 2.549 0.060 16.08 0.34 0.100 0.111 3 101.300 1.765 1.761 1.073 1.761 2.561 0.240 17.75 1.36 0.424 0.735 Average 104.800 1.783 1.780 1.092 1.780 2.589 0.180 17.57 0.99 0.317 0.532 Batu Kum bung Bangkalan 1 44.600 1.695 1.691 1.010 1.691 2.483 0.240 18.87 1.28 0.409 0.692 2 45.100 1.556 1.553 1.836 1.553 2.166 0.200 18.24 1.10 0.311 0.452 3 41.900 1.734 1.730 1.037 1.730 2.497 0.240 17.75 1.36 0.416 0.713 Average 43.900 1.662 1.658 1.961 1.658 2.382 0.230 18.29 1.25 0.379 0.619 Batu Bata Merah 1 72.700 1.562 1.560 1.853 1.560 2.206 0.150 18.77 0.80 0.234 0.306 2 52.800 1.615 1.610 1.914 1.610 2.313 0.300 18.86 1.60 0.485 0.940 3 58.000 1.562 1.559 1.853 1.559 2.208 0.240 18.87 1.28 0.377 0.606 Average 61.200 1.580 1.576 1.873 1.576 2.242 0.230 18.83 1.23 0.365 0.617 Batu Vulkanik 1 77.000 1.950 1.946 1.262 1.946 2.846 0.200 16.25 1.23 0.390 0.639 2 90.378 1.989 1.986 1.308 1.986 2.928 0.170 16.20 1.05 0.338 0.511 3 - - - - - - - - - - - Average 84.100 1.970 1.966 1.285 1.966 2.887 0.190 16.22 1.14 0.364 0.575 Batako 1 53.530 1.789 1.784 1.102 1.784 2.615 0.250 17.79 1.41 0.447 0.809 2 73.970 1.812 1.806 1.120 1.806 2.630 0.290 17.34 1.68 0.525 1.107 3 52.900 1.805 1.801 1.116 1.801 2.628 0.250 17.49 1.43 0.451 0.822 Average 60.100 1.802 1.797 1.112 1.797 2.624 0.260 17.54 1.51 0.475 0.913 Berat Jenis Sem u (gr/cm 3) Berat Jenis Sebenarny a (gr/cm 3) Berat Jenuh Dalam  Air Kepadatan
Natural (gr/cm 3) Kadar Pori JENIS BATUAN Kadar Air Natural (% ) Kadar Air Jenuh Derajat Kejenuhan (% ) Porositas Kepadatan kering (gr/cm 3) Kepadatan jenuh
(gr/cm 3)

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X

## Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Uji Kuat Batu
Batu Kumbung Lamongan Test ke - 1 41.300 2,609.890 1.600 192.200 4.320 150.700 4.200 71.600 2.980 67.450 Test ke - 2 40.240 2,034.170 1.800 214.800 4.830 241.200 6.390 113.050 4.910 110.100 Test ke - 3 18.760 1,594.700 1.200 98.000 2.200 542.600 14.390 52.940 2.200 49.870 Test ke - 4 7.900 671.450 1.200 226.100 3.880 640.600 17.700 94.890 4.120 92.420 Test ke - 5 28.430 1,794.860 1.800 282.600 4.530 602.900 16.250 164.800 7.150 160.510 Batu Kumbung Bangkalan Test ke - 1 19.490 311.760 5.800 499.400 6.870 209.000 5.540 29.960 1.250 28.230 Test ke - 2 25.160 335.510 7.100 559.300 7.570 169.000 4.480 74.910 3.120 70.570 Test ke - 3 21.070 309.870 6.600 209.700 2.810 75.000 1.990 14.980 0.620 14.110 Test ke - 4 27.290 284.730 8.300 279.700 3.910 175.000 4.640 48.940 2.040 46.110 Test ke - 5 15.280 287.980 4.900 224.700 2.920 200.000 5.300 15.980 0.670 15.060 Batu Bata Merah Test ke - 1 1.340 344.580 0.400 159.800 1.980 159.800 4.070 49.940 2.000 45.550 Test ke - 2 10.490 262.310 3.800 154.800 1.770 209.700 5.130 24.970 1.000 22.770 Test ke - 3 11.200 310.890 4.100 179.800 2.290 154.800 4.100 69.920 2.800 63.760 Test ke - 4 11.370 187.640 6.300 168.800 2.130 154.800 4.100 65.920 2.640 60.120 Test ke - 5 12.780 268.860 5.300 174.800 2.230 189.800 5.470 44.950 1.830 41.660 Batu Vulkanik Test ke - 1 167.950 4,261.500 2.700 1,320.000 28.910 1,200.000 21.220 750.000 22.290 540.430 Test ke - 2 183.610 5,246.120 3.200 1,330.000 21.220 1,350.000 24.690 710.000 21.850 525.780 Batako Test ke - 1 24.380 883.810 2.800 41.500 0.530 177.100 4.600 111.870 4.390 100.410 Test ke - 2 2.530 642.120 0.600 207.300 2.650 614.200 15.960 40.950 1.670 37.960 Test ke - 3 28.080 1,411.030 1.800 335.400 4.210 71.600 1.860 63.920 2.560 58.300 Test ke - 4 13.700 869.330 1.600 286.400 3.630 143.200 3.650 71.910 2.820 64.550 Indek Kekuatan Beban Kekuatan Tekan (Kg) Regangan (cm) Beban Maksimum (kg) Tegangan Tarik Maksimum Beban Maksimum (kg) INDEK KEKUATAN BATU DENGAN BEBAN TITIK
JENIS BATUAN KUAT TEKAN UNIAKSIAL BATU Beban Maksimum (kg) Tegangan Geser Maksimum KUAT TARIK BENDA UJI BATU KUAT GESER Tegangan
Deviator Puncak (kg) Modulus Elastisitas (Kg)

## Tabel 3 Kekuatan Batuan Yang Dianggap Mewakili
Tabel 5.3 Kekuatan Batuan Yang Dianggap Mewakili
Tegangan Deviator Modulus Beban Tegangan Tarik Beban Tegangan Geser Beban Indeks Tegangan Tegangan Puncak Elastisitas Maks Maks Maks Maks Maks Beban Titik Tekan ( kg ) ( kg ) (%) ( kg ) ( kg ) ( kg ) ( kg ) ( kg ) ( kg ) ( kg ) Batu Putih Lamongan 32.5 2000 1.60 220 4.80 500 10.25 70 2.2 70 Batu Putih Bangkalan 22.5 310 6.50 270 3.50 180 5.00 30 2.00 30 Batu Bata Merah 11.2 310 4.10 180 2.20 150 4.00 65 2.50 50 Batu Vulkanik 170.3 5000 3.0 1300 21.00 1300 22.00 720 22 530 Batako 21.2 1000 2.0 200 2.60 170 4.50 70 3.5 80
Indeks Kekuatan batu
Dengan Cara Tidak Langsung Dengan Beban Titik Regangan Jenis Batuan
Kuat Tekan Uniaksial Batu Kuat Tarik Benda Uji Batu
Kuat Geser Batuan
Akan  tetapi lebih  rendah  dibandingkan dengan  batu  pecah  (batu  vilkanik) 170.3 kg/cm 2 .  Untuk  kuat  tarik batu kumbung Lamongan rata-rata 4.8 kg/cm 2 , untuk batu kumbung Bangkalan adalah  rata-rata  3.5 kg/cm 2 . Mempunyai  kekuatan  yang  lebih tinggi  dibandingkan  batu  bata  merah  dan batako.
Sedangkan  kuat  geser batu kumbung Lamongan rata-rata 10.25 kg/cm 2 , untuk batu kumbung Bangkalan adalah  rata-rata 5.00 kg/cm 2 . Mempunyai  kekuatan  yang lebih  tinggi  dibandingkan  batu  bata  merah 4.00 kg/cm 2 dan  batako 4.50 kg/cm 2 .  akan tetapi  lebuh  rendah  dibandingkan  batu pecah 22.00 kg/cm 2 .

## 5. KESIMPULAN
1. Batu  putih  Lamongan  dan  Bangkalan mempunyai parameter
dasar (kepadatan,  berat  jenis,  kadar air, derajat  kejenuhan,  porositas  dan  kadar pori) yang hampir sama, yaitu:
 Kepadatan  natural  berkisar  antara 1.8 gr/cm 3 .
 Kadar  air  natural  berkisar  antara 0.24 %.
 Derajat  kejenuhan  berkisar  antara 1.2 %.
 Porositas berkisar antara 0.4
 Kadar pori berkisar antara 0.6
2. Batu  putih  Lamongan  mempunyai parameter  kekuatan  tekan  dan  geser yang  jauh  lebih  tinggi  dari  pada  batu putih  Bangkalan.  Kuat  tekan  dan  geser yang  jauh  lebih  tinggi  dari  pada  batu putih  Bangkalan.  Kuat  tekan  uniaksial batu  putih  Lamongan  berkisar antara 32.5  kg/cm2,  sedangkan  batu  Putih Bangkalan berkisar antara 22.5 kg/cm2. Tegangan  geser  batu  putig  Lamongan berkisar antara 10,25 kg/cm2 sedangkan batu  putih  Bangkalan  berkisar  antara 5.00 kg/cm2.

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
3. Tegangan  tarik  batu  putih  Lamongan adalah  sekitar 4.80  kg/cm2,  sedangkan batu  putih  Bangkalan  sekitar  3.50 kg/cm2.
4. Batu  pecah  mempunyai  kuat  tekan uniaksial sekitar
170.3 kg/cm2,
tegangan tarik sekitar 21.00 kg/cm2 dan kuat geser sekitar 22.00 kg/cm2. Berarti batu  pecah  mempunyai  parameter kekuatan  batuan  yang  jauh  lebih  besar dibandingkan  dengan  jenis  batuan  yang lain.

## 6. DAFTAR ACUAN
Acuan  yang  dipakai  untuk  penulisan  artikel ini antara lain:
Das,  B.M,  1990,  “Principles  of  Foundation Engineering”,  Second  Edition,  PWS Kent Publishing Company, Boston. Das, B.M., 1994, “Mekanika Tanah, Prinsip- prinsip Rekayasa Geoteknik” , Penerbit Erlangga, Jakarta.
Soewarno.1980.
Mekanika
Teknik,
JilidI,II,III . Gajah Mada Press.
Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung, 1983, Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Cipta Karya, Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. Vesis, 1975, “Bearing Capacity of Shallow Foundations” , Foundation Engineering Handbook, 1 st Edition,
New York.